négative; placées à 45 ° des niçois, en lumière convergente, elles 
donnent par le biseau de quartz croisé, l’apparence d’un cristal 
négatif (*) ; le centre des hyperboles engendrées pendant la marche 
du biseau, se trouve sur le bord du champ, ou en est peu éloigné 
lorsqu’il n’est pas visible, même avec la faible épaisseur des 
cristaux engendrés par une goutte de solution (2). Quelquefois on 
aperçoit entre les aiguilles des cristaux très plats placés sur leur 
base hexagonale, qui est divisée en six secteurs issus du centre, 
comme s’il s’agissait d’un cristal orthorhombique à angle très 
voisin de 120° ; cependant, l’ensemble des six secteurs produit le 
même effet qu’un uniaxe : croix noire unique avec cercles isochro¬ 
matiques ; dans ces cristaux, le mica quart-d’onde indique que la 
substance est négative. 
BaCP -h 2 H^O. — Le chlorure de baryum, obtenu dans les 
mêmes conditions, a un tout autre aspect : ce sont des lames 
clinorhombiques développées suivant le plan de symétrie gf qui 
est au contact de la lame porte-objet; ces lames ont une apparence 
quadratique, ou octogonale ; (fig. 4) les angles de qS" et 87® (^) y 
sont nettement distinguables au microscope ; elles sont bordées 
sur deux côtés presque rectangulaires par m et e' ; rarement, les 
■ A Jl 
autres côtés montrent les faces ou . Presque toujours ma- 
clées suivant p, ou traversées par de fines et nombreuses lamelles 
hémitropes absolument caractéristiques, elles s’éteignent à 8° de 
p, cette direction étant négative. Les lamelles hémitroi^es tra¬ 
versent donc les angles obtus de la lame cristalline. En lumière 
convergente, la marche des sommets (^) indique que la bissectrice 
aiguë est dirigée suivant l’autre direction d’extinction ; la subs¬ 
tance est donc optiquement positive ; le biseau de quartz confirme 
cette conclusion, mais le rejet est bien supérieur à celui qui est 
donné par le sel de strontium. 
Outre la forme, les caractères distinctifs les plus nets, sont : 
(^) G. Cesàro. Bail, de VAcad. roy. de Belg-. (Classe des Sciences), 190G, 
pp. 3o8-3i7 ; 1907, pp. 159-61 et 671-684. 
( 2 ) Pour une aiguille de 6 à 7 centièmes de millimètre d’épaisseur, les 
hyperboles sont à peine excentriques. 
{^) Toutes ces i)ropriétés sont identiques à celles signalées par M. Wyrou- 
boff. Bull, de la Soc. Min. de France; i 885 ; t. IX, p, 262. 
G. Cesàro. Loc. cil. 
